( 488 ) 

 du bois lui-même. Il m'est arrivé, pour colorer des billes en noir, d'y in- 

 jecter successivement des solutions de sulfate de protoxyde de fer et de 

 tannin ou de campêche. Or, dans ces conditions, le bois ne se conservait 

 que si je le maintenais à l'abri de l'humidité du sol. 



» Un sel qui semblait doué de propriétés antiseptiques beaucoup plus 

 puissantes, et avec lequel mon père a préparé ses premières billes, le pyro- 

 lignite de fer, n'a donné, au point de vue de la conservation du bois, que 

 des résultats très-médiocres. Qu'attendre, après cela, du lannate de prot- 

 oxyde de fer? 



» Les reproches adressés au sulfate de cuivre ne sont pas complètement 

 mérités. M. Halzleld pense « que le sulfate de cuivre, étant un sel très- 

 » soluble, doit nécessairement être en partie délayé par les eaux de pluie 

 » et l'huînidité du sol, de sorte qu'au bout d'iui certain temps l'action 

 » préservatrice disparaît ». Il oublie, sans doute, qu'il se produit entre 

 les divers éléments du bois et le sel de cuivre une combinaison très-stable, 

 qui résiste à tous les lavages. Si, après avoir injecté dans des bois blancs 

 une solution de sulfate de cuivre à i pour loo, on les lave à grande eau, 

 on n'enlèvera pas l'agent antiseptique fixé sur les éléments ligneux, quelle 

 que soit la quantité d'eau employée à cet effet. Nous avons souvent, mon 

 père et moi, répété de pareilles expériences et placé sous terre des bois 

 lavés qui se sont très-bien conservés. Je tiens à la disposition de l'Académie 

 des billes injectées depuis vingt-cinq ans; elles ne laissent rien à désirer 

 comme conservation, et l'analyse dénote, dans leurs vaisseaux, la présence 

 d'une notable proportion de sel de cuivre. 



» Dans certains cas, on obtient, il est vrai, des résultats peu satisfaisants, 

 mais il est facile de les expliquer. Souvent le bois est malade; j'ai eu l'oc- 

 casion de le constater maintes fois, depuis que je m'occupe de poursuivre, 

 d'une manière suivie, des études physiologiques. J'ai essayé en vain, même 

 à l'aide de pressions de 3 et 4 atmosphères, d'imprégner de liqueurs 

 colorantes ou salines des couches de bois malade. Rien ne passait, non- 

 seulement dans la partie altérée, mais encore dans la partie saine, qui 

 faisait suite à la partie malade. Lorsque j'examinais au microscope les vais- 

 seaux de cette partie malade, je les trouvais constamment plus ou moins 

 désorganisés. 



» Il y a plusieurs autres causes d'insuccès, sur lesquelles je reviendrai 

 plus tard. L'une des plus sérieuses est, ainsi que l'indique M. Halzfeld, 

 l'impureté des sels de cujvre. Un sulfate de cuivre qui contient plus de 5 

 à 6 pour loo de sulfate de fer est tout à fait impropre à l'injection du bain. 



